## STUDI TENTANG SIFAT FISIS KAYU LAPIS BERMUKA POLIURETAN
Achmad Supriadi* dan M. I. Iskandar Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610 *e-mail : susupriadi@gmail.com

## ABSTRACT

## Study on Physical Properties of Polyurethane-faced Plywood
Polyurethane plywood include one of the products of secondary plywood that does not use adhesive coating.  Giving  a  polyurethane  coating  can  be  a  surface  or  both  surfaces  intended  that  plywood  is  more beautiful  and  more  durable. The  study  aimed to  examine  the  physical  properties  of  the  polyurethane-faced plywood  from  three  companies. The  results  showed  an  average  quality  appearance  included  in A  level. dimension covered an average thickness of 3.0 mm, a length of 2,440 mm, a width of 1220.2 mm and 2727.5 mm in diagonal, the  water  content  of  10.25%  and  delamination of  10  mm.  All  the  plywood  of  faced polyurethane material had resistance to acids, bases and diluent. All parameters of the physical properties of the polyurethane-faced plywood met the standards of buyers from Japan. Statistically there was no significant effect on the physical properties of the original material plywood of faced polyurethane. Polyurethane coated adhesive  ability  of polywood  as  the  result  of  this  research  explained why  the  adhesive  had been  used extensively in composite wood products such as plywood.
Keywords: Plywood polyurethane, quality appearance, physical properties, standard

## ABSTRAK
Kayu  lapis  bermuka  poliuretan  termasuk  salah  satu  produk  dari  kayu  lapis sekunder  yang  tidak menggunakan  pelaburan  perekat.  Pemberian  lapisan  poliuretan bisa  satu  permukaan  atau  kedua permukaannya  bertujuan  agar kayu  lapis lebih  indah  dan  lebih  tahan  lama. Studi ini  bertujuan  untuk mencermati sifat  fisis kayu lapis bermuka poliuretan yang berasal dari tiga perusahaan penghasil kayu lapis bermuka poliuretan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata mutu penampilan termasuk  A. dimensi meliputi rata-rata tebal 3,0 mm, panjang 2.440 mm, lebar 1.220,2 mm dan diagonal 2.727,5 mm. Kadar air 10,25% dan delaminasi 10 mm. Semua bahan kayu lapis bermuka poliuretan memiliki ketahanan terhadap asam, basa dan pengencer. Semua parameter sifat fisis kayu lapis bermuka poliuretan memenuhi standar pembeli dari Jepang. Secara statistik  tidak  ada  pengaruh  nyata  asal  bahan  terhadap  sifat  fisis  kayu  lapis  bermuka  poliuretan. Kemampuan perekat poliuretan untuk pelapis sebagaimana ditunjukkan dari hasil pencermatan ini ikut menjelaskan mengapa perekat ini telah digunakan luas pada produk komposit kayu termasuk kayu lapis.
Kata kunci : Kayu lapis bermuka poliuretan, mutu penampilan, sifat fisis, standar

## PENDAHULUAN
Industri  kayu  termasuk  industri kayu  lapis  merupakan  industri  kehutan- an  yang  penting  dalam  rangka  peman- faatan  sumberdaya  hutan.  Nilai  ekspor industri  kayu  pada  tahun  2009  sebesar US  $  768.000.000  atau  43,18  %  dari nilai  ekspor  hasil  pertanian  dan  ke- hutanan  atau  9,75  %  dari  seluruh  nilai ekspor  (Anonim,  2010).  Industri  kayu penghasil  devisa  tersebut  antara  lain kayu  lapis  penggunaan  umum,  kayu lapis  bermuka  poliuretan,  kayu  olahan, pulp, kom-ponen mebel, dan mebel.
Kayu lapis semula merupakan hasil perekatan beberapa lembar venir dengan arah serat saling bersilangan tegak lurus, kemudian  berkembang  dengan  meng- gunakan  bahan  lain  sebagai  lapisan  inti (tengah),  sedangkan  lapisan  luarnya tetap  venir  dan  susunannya  tetap  ber- silangan  tegak  lurus.  Berdasarkan  ting- kat  pengolahan,  kayu  lapis  dibeda-kan menjadi  tiga  tingkat  pengolahan  yaitu kayu  lapis  pengolahan  primer,  kayu lapis  pengolahan  sekunder  dan  kayu lapis  pengolahan  tersier.  Pada  pe- ngolahan  primer,  dolok  dibuat  venir
kemudian  direkat  menjadi  kayu  lapis, termasuk intinyayang bukan venir. Pada pengolahan  sekunder,  kayu  lapis  hasil pengolahan primer pada bagian terluarnya  diberi  lapisan  lain agar  lebih indah  dan  lebih  tahan  lama.  Pemberian bahan  pelapis  ada  yang  menggunakan perekat  dan  ada  yang  tidak  mengguna- kan  perekat.  Kayu  lapis  sekunder  yang menggunakan  perekat  yaitu  kayu  lapis indah,  kayu  lapis  bermuka  kertas  dan kayu  lapis  bermuka  polivinil  klorida. Kayu lapis sekunder yang tidak
menggunakan  pelaburan  perekat  yaitu kayu  lapis  bermuka  kertas  fenol,  kayu lapis  bermuka  kertas  melamin,  kayu lapis  bermuka  cat,  kayu  lapis  bermuka poliuretan  dan  kayu  lapis  bermuka bahan  pewarna.  Pada  pengolahan kayu lapis  tersier,  kayu  lapis  pengolahan primer  atau  sekunder  diolah  lagi menjadi  barang  setengah  jadi  atau barang  jadi,  misalnya  komponen  mebel dan parket (Sutigno et al., 2010)
Beberapa kebijakan  pemerintah telah mendorong perkembangan industri kayu. Sebagai  contoh,  dapat  dikemuka- kan  bahwa  mulai  tahun  1985  ekspor kayu  bundar  dilarang,  sehingga  ekspor hasil  olahan  kayu  seperti  kayu  lapis, kayu  gergajian  untuk  pulp,  komponen mebel  dan  mebel  meningkat  cukup pesat.  Pada  tahun  1989  diterbitkan peraturan  mengenai  kenaikan  pajak ekspor  kayu  gergajian  sehingga  mulai tahun 1990 ekspor  kayu  gergajian  turun sekali  tetapi  ekspor  kayu  olahan  dan produk kayu lapis terus meningkat.
Disamping terjadi peningkatan jumlah  industri juga  terjadi  peningkatan keaneka-ragaman (diversifikasi)  produk industri  hasil  pengolahan  baik  secara horizontal  maupun  vertikal  atau  peng- olahan  yang  lebih  hilir  (Sutigno,  2006). Sebagai  contoh  terkait  dapat  dikemuka- kan  bahwa  semula  produk  kayu  lapis bermuka  poliuretan  belum  berkembang di  Indonesia,  kini  produk  tersebut  telah berkembang dan telah di ekspor.
Poliuretan merupakan polimer hasil reaksi  berantai  antara  isosianat  dengan alkohol.  Poliuretan  sebelum  mengeras (curing)  bertekstur  lunak,  sehingga
dapat digunakan sebagai perekat/pelapis. Setelah curing atau  reaksi  berantai tersebut  secara  lurus  atau  secara  silang (cross-link)  menjadi  intensif,  poliuretan akan  mengeras  dan  tidak  bisa  kembali lagi  menjadi  lunak  meskipun  ada perubahan  suhu  atau  kondisi  lain  di sekitarnya.  Oleh  sebab  itu,  poliuretan termasuk perekat thermosetting. Sifat ini menyebabkan  perekat  poliuretan  meng- hasilkan  ikatan  kuat  antara  perekat- substrat (gaya adesi) dan perekat-perekat (gaya  kohesi),  yang  tahan  terhadap perubahan kondisi lingkungannya (Ebnesajjad, 2008; Anonim 2011, 2012). Pada  reaksi  polimerisasi,  poliuretan melepaskan  molekul  air  (kondensasi), dan ini ikut berperan pada sifatnya yang polar.  Sifat  tersebut  mengakibatkan adanya  tegangan  permukaan  pada  saat bersentuhan  dengan  bahan  yang  akan direkat/dilapis  (substrat),  sehingga  me- nyebar luas pada permukaannya (adesi). Oleh sebab itu lapisan perekat poliuretan bisa  berfungsi  secara  efektif  pada permukaan  baik  yang  tidak  porous (kaca,  metal)  maupun  porous  (kayu, komposit  kayu).  Dengan  demikian poliuretan banyak digunakan secara luas untuk  perekat/pelapis  permukaan  pada kayu  lapis  sebagai  salah  satu  produk komposit  tersebut  (Blomquist et  al., 1981; Anonim, 2011).
Sehubungan  dengan  segala  uraian terkait,  tulisan  ini  menyajikan  hasil pencermatan  sifat  fisis  kayu  lapis bermuka  poliuretan,  meliputimutu  pe- nampilan, dimensi (tebal, panjang, lebar, diagonal),  kadar  air,  delaminasi,  ke- tahanan terhadap asam, ketahanan terhadap  basa  dan  ketahanan  terhadap pengencer (tiner).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Pengambilan bahan penelitian berupa  kayu  lapis  pada  tiga  perusahaan yang terletak di Semarang Jawa Tengah, Tangerang dan Cilegon Banten. Penguji- an  sifat  kayu  lapis  dilakukan di Laboratorium  Produk  Majemuk  Pusat
Penelitian  dan  Pengembangan  Hasil Hutan Bogor.

## Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  kayu  lapis  bermuka poliuretan,  sedangkan  alat  yang  diguna- kan  adalah  meteran,  kaliper,  timbangan, oven, gergaji mesin dan penangas.

## Metode
a. Memilih  contoh  uji  sebanyak  5 lembar kayu  lapis  bermuka poli- uretan (dari  setiap pabrik kayu lapis),  lalu dibuat ukurannya menjadi  panjang  1220  mm dan lebar 300 mm. Dari setiap lembar kayu  lapis  tersebut,  disiapkan (dibuat)  potongan  uji  sebanyak  5 buah  berukuran  30cm  x  30  cm, dengan  pola  mengikuti  prosedur (Anonim, 2009),  seperti  disajikan pada  Gambar  1.  Potongan uji ter- sebut  dianggap  sebagai  ulangan (lima  kali)  pada  tahapan  penguji- an berikut.
b. Melakukan pengujian visual meli- puti mutu penampilan dan dimen-
si  (panjang,  lebar,  tebal  dan  dia- gonal). c. Melakukan pengujian  sifat  pro- duk  kayu  lapis  bermuka  poli- uretan,  yaitu  meliputi  kadar  air,
delaminasi,  ketahanan  ter-hadap asam,  ketahanan  terhadap  basa dan ketahanan terhadap pengencer (tiner).

## Analisis Data
Data  hasil  pengujian  dimensi(tebal, panjang,  lebar,  diagonal),  kadar  air, delaminasi,  ketahanan  terhadap  asam, ketahanan  terhadap  basa  dan  ketahanan terhadap  pengencer  kayu  lapis  bermuka poliuretan  dihitung  rata-ratanya  ke- mudian  dibandingkan  dengan  standar yang  digunakan.  Untuk  mengetahui pe- ngaruh  asal  bahan (dari  3  pabrik) ter- hadap sifat fisis kayu lapis poliuretan di- lakukan analisis sidik ragam. Banyaknya ulangan  5  buah (conto  huji). Sekiranya pengaruh asal bahan (pabrik pembuat kayu  lapis)  nyata terhadap sifat fisis kayu  lapis  bermuka poliuretan,  pe- nelaahan dilanjutkan dengan uji beda jarak nyata jujur (BNJ). Pengolahan data dilakukan  dengan  bantuan  program Minitab (Hendradi, 2006).
2440mm 1220 mm Gambar 1. Pola potongan uji kayu lapis bermuka poliuretan 300 mm 300 mm
300 mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300 mm

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  mutu  penampilan, dimensi (tebal, panjang, lebar, diagonal), kadar  air,  delaminasi,  ketahanan  terha- dap asam, ketahanan terhadap  basa, dan
ketahanan  terhadap  pengencer  kayu lapis  bermuka  poliuretandisajikan  pada Tabel 1. Untuk  mengetahui pengaruh asal bahan terhadap sifat fisis kayu lapis poliuretan dilakukan analisis keragaman dan hasilnya disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Sifat Fisis Kayu Lapis Bermuka Poliuretan*)
No. Parameter fisis Asal bahan Rata-rata A B C 1 Mutu penampilan “ A ” “ A ” “ A ” “ A ” 2 Tebal,mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3 Panjang, mm 2.440 2.440 2.440 2.440 4 Lebar, mm 1.220 1.220,4 1.220,3 1.220,2 5 Diagonal, mm 2.727,0 2.728,0 2.727,4 2.727,5 6 Kadar air, % 10.40 10.40 9,95 10,25 7 Delaminasi, mm 12,0 9,0 9,0 10 8 Ketahanan terhadap asam Tidak ada yang mengelupas, melepuh, pecah dan pelunakan 9 Ketahanan terhadap basa Tidak ada yang mengelupas, melepuh, pecah dan pelunakan 10 Ketahanan terhadap pengencer Tidak ada yang mengelupas, melepuh, pecah dan pelunakan
*) Keterangan: Rata-rata dari 5 ulangan; A, B, C menunjukkan asal pabrik kayu lapis.
Tabel 2. Analisis Keragaman Pengaruh Asal Bahan Terhadap Fisis Kayu Lapis Bermuka
Poliuretan No. Parameter fisis db Kuadrat tengah F hitung 1 Lebar (mm) Asalbahan Galat 2 12 1,067 0,633 1,68tn 2 Diagonal(mm) Asal bahan Galat 2 12 1,267 0,600 2,11tn 3 Kadar air (%) Asal bahan Galat 2 12 0,554 0,538 1,03tn 4 Delaminasi (mm) Asal bahan Galat 2 12 15,0 14,2 1,06tn
tn = tidak nyata (non significant)
Gambar 2. Lebar Rata-rata Kayu Lapis Bermuka Poliuretan dari 3 Pabrik
Mutu penampilan kayu lapis bermuka poliuretan  yang  diuji termasuk mutu  A  menurut standar pembeli dari Jepang, karena tidak ada cacat pada per- mukaan kayu  lapis  bermuka poliuretan seperti perubahan warna,  noda jamur, potongan kasar,  noda perekat,  noda minyak,  oli dan kapur berwarna,  gores- an,  cacat kempa dan ketebalan tidak rata.
Kayu  lapis  bermuka poliuretan memiliki rata-rata tebal 3,0 mm, panjang 2.440  mm,  lebar 1.220,2 mm dan panjang diagonal  2.727,5  mm.  Nilai dimensi tersebut  (Tabel  1) bila diban- dingkan dengan standar pembeli dari Jepang,  memenuhi persyaratan standar karena terletak dalam toleransi standar yaitu + 0.2  mm  untuk tebal, + 2  mm
untuk panjang,( – 0 mm) s/d (+ 1,5 mm)
untuk lebar dan ≤  3  mm  untuk selisih antara panjang diagonal terpanjang dengan panjang  diagonal  terpendek. Nilai ini banyak menunjukkan kesamaan bila dibandingkan dengan hasil pe- ngujian kayu  lapis  bermuka poliuretan yang  dilakukan oleh Taufik  (2011),
Darman  (2011)  dan Bambang  (2011) dan juga memenuhi syarat standar pembeli dari Jepang.  Secara statitistik asal bahan tidak berpengaruh nyata terhadap dimensi tebal,  panjang,  lebar dan  diagonal  kayu  lapis  bermuka poliuretan  (Tabel  2). Gambar  2  dan Gambar  3 menunjukkan nilai  rata-rata lebar dan  diagonal  kayu  lapis  bermuka poliuretan  yang  berasal dari ketiga pabrik.
Gambar 3. Diagonal Rata-rata Kayu Lapis Bermuka Poliuretan dari 3 Pabrik
Kadar  air kayu  lapis  bermuka poliuretan rata-rata  10,25%.  Kadar air semua contoh  uji memenuhi standar pembeli  dari  Jepang, karena nilainya kurang dari  14%.  Secara statistik per- bedaan asal bahan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar  air  kayu  lapis bermuka poliuretan (Tabel 2).
Nilai delaminasi kayu  lapis  ber- muka poliuretan rata-rata 10 mm. Semua
contoh  uji memenuhi standar pembeli dari Jepang, karena nilainya kurang dari 25 mm. Secara statistik asal bahan tidak berpengaruh nyata terhadap delaminasi kayu lapis bermuka poliuretan (Tabel 2). Gambar 4 dan 5 menunjukkan nilai rata- rata kadar air dan delaminasi kayu lapis bermuka poliuretan
Gambar 4. Nilai Rata-rata Delaminasi Kayu Lapis Bermuka Poliuretan dari 3 Pabrik
Gambar 5. Nilai Rata-Rata Kadar Air Kayu Lapis Bermuka Poliuretan dari 3 Pabrik
Hasil pengujian ketahanan terhadap asam,  ketahanan terhadap basa dan ke- tahanan terhadap pengencer kayu  lapis bermuka poliuretan semuanya meme- nuhi syarat karena tidak ada contoh  uji yang  mengelupas,  melepuh,  pecah dan mengalami pelunakan. Hasil ini bila di- bandingkan dengan hasil pengujian kayu lapis bermuka poliuretan yang dilakukan olehTaufik  (2011),  Darman  (2011)  dan Bambang  (2011)  hasilnya banyak me- nunjukkan kesamaan dan sama-sama memenuhi syarat standar pembeli dari Jepang

## KESIMPULAN
1. Kayu lapis bermuka poliuretan bermutu  penampilan “ A ” , memiliki dimensi rata-rata yaitu tebal 3,0 mm, panjang 2.440 mm, lebar 1.220,2 mm dan  diagonal  2.727,5 mm.  Kadar  air 10,25%  dan  delaminasi  10  mm. Semua  bahan  kayu  lapis  bermuka poliuretan  memiliki  ketahanan  ter- hadap asam, basa dan pengencer
2. Semua  parameter  sifat  fisis  kayu lapis  bermuka  poliuretan  memenuhi standar pembeli dari Jepang
3. Tidak  ada  pengaruh  nyata  asal  ba- han/pabrik terhadap  sifat  fisis  kayu lapis bermuka poliuretan.
4. Kemampuan perekat poliuretan  yang ditunjukkan dari hasil pencermatan ini ikut menjelaskan telah diguna- kannya sebagai perekat/ pelapis per- mukaan secara luas pada produk komposit kayu, termasuk kayu lapis.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang.  2011. Pengujian  Kayu  Lapis Bermuka Poliuretan. Semarang: PT. Kayu Lapis Indonesia.
Cara  Pengujian  Kayu  Lapis  Bermuka Poliuretan.  2009. Cara  Pengujian Kayu  Lapis  Bermuka  Poliuretan. Jakarta: PT. Perfecta Nusa.
Blomquist,R.F.,  A.W.  Christiansen,  and
R.H. Gilespie. 1981. Adhesive bonding  of  wood  and  other structural materials. Forest Products Laboratory, Forest Service. USA: USDA  Incoo- peration  With  the  University  of
Wisconsin.  The  Pensylvania  State
University. University Part, PA.
Darman.  2011. Kayu  Lapis  Bermuka Poliuretan. Serang: PT.  Satya Raya  Indah Wood Industries (PT.
SRIWI. Departemen Perdagangan. 2010. Laporan  Ekspor  Produk  Kayu. Jakarta:Departemen Perdagangan Ebnesajjad, E. 2008. Adhesive Technology Handbook.  2nd  ed. NY.  USA: William  Andrew. Norwich.
Hendradi, T.C. 2006. Statistik Six Sigma dengan Minitab. Panduan Cerdas Inisiatif  Kualitas. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
IM.  Sulastiningsih  dan  M.I.Iskandar.
2010. Proses  Pembuatan  Kayu Lapis.  Bogor:  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.
Sutigno, P. 2006. Pengembangan Teknologi Hasil Hutan. Yogyakarta: Buletin Fakultas Kehutanan  Universitas  Gadjah Mada. Taufik.  2011. Hasil  Uji  Kayu  Lapis Bermuka  Poliuretan. Tangerang:
PT. Perpekta Nusa.
Wikipedia.  2011.  http:/  cn.Wikipedia .org/Wiki/Polyurethane.  Diakses  : tanggal 25 Juni 2012.
Wisegeek.  2012. What  is  polyurethane adhesive?. http://www.  Wisegeek .com/what is polyurethane – adhesive.  httm.  Diakses  :  tanggal 25 Juni 2012.